Hubungan Antara Fasies Batugamping Terhadap Kualitasnya Sebagai Bahan Baku Semen Portland Menurut Kadar CaO dan Senyawa Terkait di Kuari B dan C, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Unit Palimanan, Cirebon
Ahmad Syauqi Hidayatillah 1 *, Rofiatun Khasanah 1 , Tri Winarno 1
1 Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

## Abstrak
Batugamping  merupakan  sumberdaya  alam  kategori  bahan  galian  industri  nonlogam.  Penelitian mengenai  fasies  dan  kualitas  batugamping  di  PT  Indocement  Tunggal  Prakarsa  Tbk  Unit  Palimanan dilakukan untuk mengetahui hubungan antara jenis fasies terhadap kualitas batugamping sebagai bahan baku semen  Portland.  Penelitian  dilakukan  dengan  pengamatan  secara  makroskopis  dan  mikroskopis terhadap  20  singkapan  batugamping  Kuari  B  dan  C.  Setiap  singkapan  batugamping  dilakukan pengambilan sampel untuk analisis fasies secara spesifik menggunakan mikroskop dan analisis kualitas kimia  menggunakan  X -Ray Fluorescence .  Hasil  analisis  menyatakan  bahwa  batugamping  Kuari  B diklasifikasikan menjadi 3 fasies, yaitu packstone, bafflestone, dan rudstone yang terbentuk pada zonasi fasies reef core dan back-reef lagoon. Batugamping Kuari C diklasifikasikan menjadi 4 fasies, yaitu mudstone, wackestone, packstone, dan grainstone yang terbentuk pada zonasi fasies back-reef lagoon. Analisis kualitas kimia menunjukkan bahwa semua sampel (8 sampel) batugamping Kuari B berkualitas baik (kadar CaO>49%), sedangkan pada Kuari C didapati sebanyak 8 sampel  berkualitas baik (kadar CaO >49%), 2 sampel berkualitas sedang (kadar CaO 40-49%) dan 2 sampel berkualitas rendah (kadar CaO<40%).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  jenis  fasies  batugamping  yang  bersifat grain- supported seperti grainstone, packstone,  bafflestone, dan rudstone cenderung  menghasilkan batugamping  dengan  kualitas  baik,  sedangkan  fasies  batugamping  yang  bersifat matrix-supported seperti mudstone dan wackestone akan menghasilkan batugamping dengan kualitas yang lebih buruk. Kata kunci: fasies batugamping; semen Portland; kualitas kimia; Palimanan.

## Abstract
Limestone  is  a  natural  resource  for  non-metal  industry  excavation  categories.  The  research about facies and limestone quality in PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Unit Palimanan was carried out to determine the relationship between facies types and quality of limestone as a raw material for Portland cement. The study was conducted by observing 20 outcrops of limestone from Quarry B and C, macroscopically and microscopically. Each rocks were sampled for specific facies analysis using microscope and chemical quality analysis using X-Ray Fluorescence. The results showed that Quarry B’s limestone is classified into 3 facies: packstone, bafflestone, and rudstone which are formed on facies zonation of reef core and back-reef lagoon. Quarry C’s limestone is classified into 4 facies: mudstone, wackestone, packstone, and grainstone which are formed on facies zonation of back-reef lagoon. The chemical quality analysis showed that all samples (8 samples) of Quarry B limestone included in good quality (CaO>49%), while in Quarry C there were 8 samples which showed good quality (CaO>49%), 2  samples  that  showed  moderate  quality  (CaO  40-49%)  and  2  samples  that  showed  poor  quality (CaO<40%).  The  results  showed  that  grain-supported  limestone  facies  like  grainstone,  packstone, bafflestone,  and  rudstone  are  tended  to  produce  good  limestone  quality,  whereas  matrix-supported limestone facies like mudstone and wackestone are tended to produce poor quality limestones. Keywords: limestone facies; Portland cement; chemical quality; Palimanan.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  komponen  material  yang  sangat diperlukan dalam proyek pengembangan infrastruktur  adalah  semen  Portland.  Semen Portland adalah  bahan  perekat  material  atau
agregat  pada  proses  pembuatan  beton  (Ahmad, 2014).  Batugamping  dalam  hal  ini  merupakan bahan  baku  utama  dalam  pembuatan  semen Portland . Dalam eksplorasi batugamping sebagai bahan baku semen Portland , dibutuhkan analisis
mengenai persebaran batugamping yang memiliki  kualitas  tinggi.  Tinggi  rendahnya kualitas batugamping sebagai bahan baku semen Portland  ini  sebagian  besar  dipengaruhi  oleh kadar CaOnya. Di sisi lain, batugamping sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda bergantung  dari  fasies  batugamping  tersebut berada.  Untuk  mempermudah  eksplorasi  bahan baku  semen  Portland,  pada  penelitian  ini  akan dicari  hubungan  fasies  batugamping  mana  yang memiliki kadar Cao yang tertinggi.
Penelitian dilakukan di Kuari B dan C lokasi tambang  batugamping  PT  Indocement  Tunggal Prakarsa  Tbk  Unit  Palimanan,  Cirebon  yang terletak  di  Desa  Kedungbunder,  Kecamatan Palimanan,  Kabupaten  Cirebon,  Provinsi  Jawa Barat.  Maksud  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  kondisi  geologi,  jenis  fasies  dan zonasi  fasies  batugamping,  persebaran  kualitas batugamping  dan  keterkaitan  antara  jenis  fasies terhadap  kualitas  batugamping  di  daerah penelitian.
Daerah  penelitian  termasuk  dalam  fisiografi Zona Bogor bagian timur (van Bemmelen, 1949). Zona Bogor merupakan suatu antiklinorium yang cembung  ke  utara  dengan  arah  sumbu  lipatan barat  –  timur.  Daerah  penelitian  Kuari  B  dan  C tersusun dari 2 jenis formasi batuan yaitu Formasi Cibulakan  Atas  dan  Formasi  Parigi.  Formasi Cibulakan  Atas  terbagi  menjadi  3  anggota (Arpandi  dan  Padmosukismo,  1975)  yaitu Anggota  Masif  yang  terdiri  dari  perselingan batulempung dengan batupasir berukuran halus – sedang,  Anggota  Utama  yang  terdiri  dari perselingan  batulempung  dengan  batupasir berukuran halus  – sedang dan bersifat glaukonitan,  serta  Anggota  Pre-Parigi  yang tersusun  dari  litologi  perselingan  batugamping, dolomit, batupasir dan batulanau yang terendapkan  secara  selaras  di  atas  Anggota Utama.
Formasi  Parigi  tersusun  dari  mayoritas batugamping  berwarna  abu-abu  terang  yang mengandung  fosil,  berpori  dan  terdapat  sedikit dolomit.  Pada  formasi  ini  juga  didapati  adanya batuserpih  karbonatan  dan  napal  pada  bagian bawah.  Pada  Formasi  Parigi  didapati  adanya batugamping  terumbu  namun  ketebalannya berbeda  pada  beberapa  tempat  dan  berselingan dengan napal.
Pada  penelitian  ini  penentuan  geomorfologi dilakukan  dengan  didasarkan  pada  klasifikasi Brahmantyo dan Bandono (2006) untuk pemeta-
Gambar  1. Klasifikasi  batugamping  Embry  dan Klovan, 1971 dengan modifikasi (Loucks dkk., 2003).
an kawasan detail skala 1:5.000. Penentuan jenis fasies dan zonasi fasies batugamping didasarkan pada klasifikasi Embry dan Klovan (1971) seperti yang  terlihat  pada  Gambar  1,  serta  Pomar  dkk. (2004) untuk zonasi fasies. Penentuan kualifikasi kualitas batugamping sebagai bahan baku semen didasarkan pada klasifikasi kualitas batugamping berdasarkan kadar CaO PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Unit Palimanan oleh Purwoto dkk. (2011)  serta  SNI-15-2049-2004  seperti  yang terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pemetaan geologi meliputi pemetaan geomorfologi, litologi, struktur geologi serta analisis laboratorium berupa analisis fasies batugamping dan analisis kandungan kimia. Pemetaan geologi dilakukan  terhadap  23  stasiun  pengamatan. Analisis  geomorfologi  di  sini  dilakukan  untuk memberikan informasi mengenai kondisi morfologi daerah penelitian yang akan ditambang.  Pemetaan  litologi  dan  struktur geologi  dilakukan  untuk  memberikan  gambaran persebaran  litologi  dan  struktur  yang  ada  di daerah penelitian.
Pada analisis laboratorium dilakukan pengamatan sayatan tipis menggunakan mikroskop  polarisasi  untuk  mengenali  fasies batugamping  yang  ada.  Analisis  kandungan kimia dilakukan dengan menggunakan metode X- Ray  Fluorescence .  Metode X-Ray  Fluorescence adalah  metode  instrumental  non-destruktif  dari analisis  kualitatif  dan  kuantitatif  untuk  unsur- unsur kimia berdasarkan pengukuran intensitas
Tabel 1. Klasifikasi kualitas batugamping berdasarkan  kadar  CaO  PT  Indocement  Tunggal Prakarsa Tbk Unit Palimanan (Purwoto dkk., 2011).
Tabel 2. Syarat kimia utama semen SNI-15-2049- 2004 (Badan Standardisasi Nasional, 2004).
garis  spektrum  sinar-X  yang  dipancarkan  oleh eksitasi sekunder (Hewlett dan Liska, 2019).
Metode X-Ray Fluorescence ini dipilih karena metode ini mudah dilakukan, cepat, murah, serta telah cukup presisi untuk mengetahui kandungan kimia dari batuan yang diteliti seperti yang telah dikemukakan  oleh  Wheeler  (1999).  Analisis kandungan kimia menggunakan X-Ray Fluorescence pada  batugamping  telah  banyak dilakukan  seperti  pada  penelitian  Nurwaskito dkk. (2015), Permana (2018), Marin dkk. (2019), Parorak  dkk.  (2019),  Hewlett  dan  Liska  (2019) dan  sebagainya.  Analisis  fasies  dan  kualitas dilakukan terhadap 8 sampel batugamping Kuari B dan 12 sampel batugamping Kuari C.

## HASIL Kondisi Geologi
Penelitian ini dilakukan terhadap Kuari B dan C lokasi penambangan batugamping
PT
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Unit Palimanan,  Cirebon.  Peta  lintasan  penelitian ditampilkan pada Gambar 2.
1. Kondisi Geologi Kuari B
Kuari  B  tersusun  dari  geomorfologi Punggungan Antiklin Kromong dan Bukit Intrusi
Kromong.  Litologi  pada  kuari  ini  terdiri  dari batulempung karbonatan, batugamping, dasit dan tuf.  Struktur  geologi  yang  ditemui  yaitu  berupa kekar  dan  perlapisan  miring  dengan strike/dip N111ºE/46º  yang  merepresentasikan  sayap lipatan (Gambar 3).

## 2. Kondisi Geologi Kuari C
Kuari C tersusun dari geomorfologi Punggungan Antiklin  Kromong  dan  Bukit  Intrusi  Kromong dengan litologi batulempung karbonatan, batugamping,  dan  andesit.  Struktur  geologi berupa kekar, sesar normal, dan perlapisan miring N105ºE/40º  (selatan),  N15ºE/46º  (timur),  dan N285ºE/34º  (barat)  yang  merepresentasikan sebuah lipatan (Gambar 3)

## Hasil Analisis Fasies Batugamping
Hasil analisis menunjukkan bahwa batugamping Kuari  B  dan  C  tergolong  dalam  6  fasies  secara keseluruhan yaitu bafflestone , rudstone, grainstone, packstone, wackestone dan
mudstone . Hasil zonasi (Gambar 4) menunjukkan bahwa  fasies  batugamping  di  Kuari  B  termasuk ke dalam zonasi reef core hingga outer back-reef lagoon . Sedangkan fasies batugamping di  Kuari C  termasuk  ke  dalam  zonasi outer dan inner back-reef  lagoon menurut  klasifikasi  zonasi fasies Pomar (2004) (Gambar 4). Peta persebaran jenis  fasies  batugamping  ditampilkan  pada Gambar 5.

## 1. Fasies Batugamping Kuari B
Penelitian terhadap 8 sampel batugamping Kuari B menunjukkan bahwa daerah penelitian Kuari B setidaknya  tersusun  dari  3  jenis  fasies  yaitu packstone, bafflestone dan rudstone. Berdasarkan zonasi  fasies  Pomar  (2004),  keberadaan  fasies- fasies  tersebut mengindikasikan  batugamping  di Kuari B terbentuk di zona reef core hingga outer back-reef  lagoon .  Fasies packstone ditemukan pada sampel STA 1B (Gambar 6), 2B, 4B, 5B dan 9B.  Fasies  ini  dicirikan  oleh  batugamping  abu- abu  kehitaman,  berstruktur  masif,  keras,  dan tersusun  dari  fragmen  material  klastik.  Tekstur ukuran  butir  mulai  dari  2  –  3  mm  dengan komposisi  batuan  terdiri  dari  porositas  ±4%, sparit kalsit ±7%, mikrit ±41%, alga hijau ±38% dan foraminifera ±10%. Fragmen alga hijau dan foraminifera dalam batuan ini bukan lagi berupa cangkang  utuh  tetapi  sudah  tergantikan  oleh mineral kalsit.
Gambar 2. Peta lintasan dan persebaran stasiun pengamatan geologi Kuari B dan C.
Gambar 3. Kondisi geologi Kuari B dan C.
U Cirebon Palimanan Banten Bogor Tasikmalaya Sukabumi Bandung Jakarta
Gambar 4. Hasil zonasi fasies batugamping Kuari B dan C (Pomar, 2004 dengan modifikasi).
Gambar 5. Peta persebaran fasies batugamping Kuari B dan C.

## Zonasi Fasies
Batugamping Kuari C Zonasi Fasies Batugamping Kuari B
U Cirebon Palimanan Banten Bogor Tasikmalaya Sukabumi Bandung Jakarta
Gambar  6. Kenampakan  fasies packstone pada sampel STA 1B secara mikroskopis.
Gambar 8. Kenampakan matriks fasies rudstone pada sampel STA 3B secara mikroskopis.
Fasies bafflestone ditemukan  pada sampel  STA  6B  dan  7B  (Gambar  7).  Fasies  ini dicirikan  oleh  batugamping  abu-abu  kehitaman, berstruktur masif, tersusun dari material terumbu secara dominan dan material cangkang organisme lain. Batuan ini memiliki tekstur yang sangat  kasar  dimana branching  coral ditemui dengan bentuk memanjang dan melimpah. Koral tersebut  kemudian  tertimbun  oleh  lumpur karbonat  atau  mikrit  dalam  jumlah  yang  cukup melimpah  sehingga  menyebabkan  kesan  warna batuan  menjadi  gelap.  Batuan  ini  memiliki kekerasan  yang  cukup  tinggi  karena  komposisi batuan saling terekat erat.
Fasies rudstone ditemukan pada sampel STA 3B (Gambar 8). Fasies ini dicirikan oleh adanya batugamping putih kekuningan, struktur berlapis, dan tersusun dari fragmen material klastik. Fasies ini  memiliki  komposisi  fragmen  cangkang organik  berupa  moluska  dan branching  coral yang melimpah dan memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan hingga mencapai 10 cm.
Gambar  7. Kenampakan  matriks  fasies bafflestone pada sampel STA 6B secara mikroskopis.
Gambar  9. Kenampakan  fasies mudstone pada sampel STA 9C secara mikroskopis.

## 2. Fasies Batugamping Kuari C
Penelitian terhadap 12 sampel batugamping Kuari C menunjukkan bahwa Kuari C  setidaknya  tersusun  dari  4  jenis  fasies  yaitu mudstone, wackestone, packstone dan grainstone. Berdasarkan  zonasi  fasies  Pomar (2004), keberadaan fasies-fasies tersebut mengindikasikan  batugamping  di  Kuari  C terbentuk  di  zona back-reef  lagoon ,  baik  di bagian outer maupun inner nya. Fasies mudstone ditemukan pada sampel STA 3C dan 9C (Gambar 9). Fasies ini dicirikan oleh batugamping abu-abu kehitaman,  struktur  berlapis,  memiliki  ukuran butir  yang  sangat  halus  dengan  keterdapatan fragmen  organisme  <10%.  Komposisi  mikrit yang  sangat  melimpah  menyebabkan  warna batuan menjadi gelap.
Fasies wackestone ditemukan  pada  sampel STA 2C (Gambar 10) dan 5C. Fasies ini dicirikan oleh  batugamping  abu-abu  kehitaman,  struktur berlapis, cukup keras dan tersusun dari fragmen material klastik. Material klastik yang menyusun batuan berupa mikrit dan fragmen cangkang
Keterangan: A : Sparit kalsit B : Mikrit C : Alga hijau D : Foraminifera Keterangan: A : Mikrit B : Koral C : Alga merah D : Sparit D Keterangan: A : Mikrosparit kalsit B : Mikrit C : Foraminifera D : Cephalopoda Keterangan: A : Mikrosparit B : Mikrit C : Foraminifera
Gambar  10. Kenampakan  fasies wackestone pada sampel STA 2C secara mikroskopis.
Gambar  11. Kenampakan  fasies packstone pada sampel STA 10C secara mikroskopis.
Gambar  12. Kenampakan  fasies grainstone pada sampel STA 4C secara mikroskopis.
organik  foraminifera  dan  moluska  dengan kelimpahan  >10%.  Fasies packstone ditemukan pada  sampel  STA  10C  (Gambar  11)  dan  11C. Fasies  ini  dicirikan  oleh  batugamping  abu-abu kehitaman dengan struktur masif, cukup keras, dan tersusun dari fragmen  material  klastik.  Material  klastik  yang
menyusun  batuan  berupa  mikrit  dan  fragmen cangkang  organik  foraminifera,  algae  dan moluska yang cukup melimpah sekitar 50%.
Fasies grainstone ditemukan  pada  sampel STA 1C, 4C (Gambar 12), 6C, 7C, 8C dan 12 C. Fasies  ini  dicirikan  oleh  batugamping  putih kekuningan,  struktur  berlapis,  dan  tersusun  dari fragmen  material  klastik.  Material  klastik  yang menyusun  batuan  berupa  fragmen  cangkang organik  foraminifera,  moluska  dan  algae. Komposisi  mikrit  dalam  batuan  sangat  rendah dan  hampir  tidak  ada.  Batuan  ini  juga mengandung  banyak  sparit  sehingga  warna batuan menjadi terang.

## Hasil Analisis Kualitas Batugamping
Analisis kualitas batugamping  lebih ditekankan  terhadap  komposisi  senyawa  CaO sebagai faktor kimia utama yang menjadi syarat bahan  baku  pembuatan  semen.  Persebaran kualitas batugamping Kuari B dan C ditampilkan pada Gambar 13.

## 1. Kualitas Batugamping Kuari B
Analisis  terhadap  8  sampel  batugamping Kuari  B  menunjukkan  adanya  komposisi senyawa CaO yang cukup tinggi yaitu 49,92% - 55,63%  (Tabel  3).  Kandungan  senyawa  MgO, SiO 2 ,  Al 2 O 3 ,  Fe 2 O 3 ,  SO 3 juga  masih  memenuhi standar SNI-15-2049-2004. Hal tersebut diinterpretasikan
karena karakteristik batugamping  Kuari  B  bersifat grain  supported dan  rendah  akan  komposisi  lumpur  karbonat. Semua  sampel  batugamping  Kuari  B  tersebut tergolong dalam kualitas batugamping yang baik karena memiliki kadar CaO >49%. Nilai tersebut telah  memenuhi  standar  kualitas  yang  menjadi ketetapan  perusahaan  sebagai  bahan  baku pembuatan semen Portland yaitu >46%.

## 2. Kualitas Batugamping Kuari C
Analisis terhadap 12 sampel batugamping Kuari C menunjukkan adanya komposisi senyawa CaO dan  senyawa  lain  yang  cukup  bervariasi dibandingkan  dengan  kualitas  batugamping Kuari B (Tabel 4). Hal tersebut diinterpretasikan karena  karakteristik  batugamping  Kuari  B bersifat matrix  supported dan  tinggi  akan komposisi  lumpur  karbonat.  Hasil  analisis kualitas  menunjukkan  kadar  CaO  yang  tinggi pada STA 1C, 4C, 6C, 7C, 8C, 10C, 11C dan 12C yaitu 51,88% - 55,86%. Delapan sampel tersebut
Keterangan:
A : Mikrosparit kalsit B : Mikrit C : Cephalopoda Keterangan: A : Mikrosparit kalsit B : Mikrit C : Foraminifera D : Alga merah Keterangan: A : Sparit kalsit B : Mikrit C : Foraminifera
D : Alga merah
Gambar 13. Peta persebaran kualitas batugamping Kuari B dan C.
Tabel 3. Kualitas batugamping Kuari B dari hasil analisis X-Ray Fluorescence.
Tabel 4. Kualitas batugamping Kuari C dari hasil analisis X-Ray Fluorescence. U Cirebon Palimanan Banten Bogor Tasikmalaya Sukabumi Bandung Jakarta
tergolong  dalam  batugamping  kualitas  baik karena memiliki kadar CaO >49%. Batugamping tersebut  bagus  digunakan  sebagai  bahan  baku pembuatan semen Portland.
Hasil  analisis  kualitas  sampel  STA  2C dan  5C  menunjukkan  kadar  CaO  yang  tidak terlalu tinggi yaitu 40,01% - 48,35%. Dua sampel tersebut  tergolong  dalam  kualitas  batugamping sedang  karena  memiliki  kadar  CaO  40  -  49%. Kadar  CaO  Sampel  STA  2C  telah  memenuhi standar  kualitas  minimum  sehingga  dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen Portland  secara  langsung.  Kadar  CaO  Sampel STA  5C  tidak  memenuhi  standar  kualitas minimum,  sehingga  tidak  bagus  digunakan sebagai  bahan baku pembuatan semen  Portland. Sampel  STA  5C  bisa  digunakan  sebagai  bahan baku semen Portland apabila dilakukan pencampuran  dengan  batugamping  sampel  lain yang memiliki kadar CaO lebih tinggi.
Hasil  analisis  kualitas  Sampel  STA  3C dan  9C  menunjukkan  kadar  CaO  yang  sangat rendah  yaitu  27,08%  -  30,91%.  Dua  sampel tersebut  tergolong  dalam  kualitas  batugamping buruk  karena  memiliki  kadar  CaO  <40%.  Nilai tersebut  tidak  memenuhi  standar  kualitas minimum  sehingga  tidak  bagus  digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen Portland .
Hubungan Antara Fasies Batugamping terhadap Kualitas Batugamping Analisis  keterkaitan  jenis  fasies  batugamping terhadap  kualitas  batugamping  Kuari  B  dan  C sebagai  bahan  baku  semen  Portland  dilakukan dengan  pembuatan  visualisasi  grafik  yang menyatakan hubungan kedua variabel penelitian tersebut. Analisis keterkaitan ini dilakukan pada 6  jenis  fasies  batugamping  Kuari  B  dan  C  yang terdiri dari fasies grainstone, rudstone, bafflestone, packstone, wackestone dan mudstone terhadap  kualitas  kimia  batugamping  yang meliputi  kadar  CaO,  MgO,  SiO 2 ,  Al 2 O 3 ,  Fe 2 O 3 , SO 3 , K 2 O, dan FeS 2 (Gambar 14 dan 15).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  fasies batugamping grainstone,  rudstone,  bafflestone dan packstone (batugamping grain-supported ) cenderung memiliki kadar CaO lebih tinggi dan
kadar  MgO,  SiO 2 ,  Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 ,  SO 3 ,  K 2 O,  dan FeS 2 lebih  rendah sehingga  memiliki  nilai ekonomis  tinggi,  sedangkan  fasies wackestone dan mudstone (batugamping matrix-supported ) cenderung cenderung memiliki kadar CaO lebih rendah dan kadar MgO, SiO 2 , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , SO 3 , K 2 O,  dan  FeS 2 lebih  tinggi  sehingga  memiliki nilai  ekonomis  rendah.  Dari  hal  tersebut  dapat disimpulkan  pula  bahwa  Kuari  B  merupakan kuari yang lebih ekonomis dibandingkan Kuari C pada daerah penelitian.
Tingginya kadar CaO dan rendahnya kadar MgO,  SiO 2 ,  Al 2 O 3 ,  Fe 2 O 3 ,  SO 3 ,  K 2 O,  dan  FeS 2 pada batugamping grain-supported diinterpretasikan  terjadi  karena  batugamping jenis  ini  memiliki  persentase  butir  lebih  banyak daripada matriksnya. Kadar CaO pada batugamping  berasal  dari  butiran  batugamping yang terdiri dari fragmen organisme (foraminifera,  algae,  moluska,  koral,  dsb) ataupun semen yang terdiri dari aragonit maupun kalsit  dengan  rumus  kimia  CaCO 3 .  Sedangkan kadar  MgO,  SiO 2 ,  Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 ,  SO 3 ,  K 2 O,  dan FeS 2 dipengaruhi  oleh  banyak  tidaknya  mineral lempung  maupun mineral  lainnya  yang  menjadi matriks pada batugamping tersebut. Hal sebaliknya  terjadi  pada  batugamping matrix- supported .
Gambar  14. Grafik  keterkaitan  antara  jenis  fasies dengan kualitas batugamping (kadar CaO)
Gambar 15. Grafik keterkaitan antara jenis fasies dengan kualitas batugamping kadar MgO, SiO 2 , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , SO 3 , K 2 O, dan FeS 2 .

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat disimpulkan  bahwa  batugamping  pada  Kuari  B dan C terdiri dari beberapa fasies yang termasuk ke zonasi fasies reef core dan back-reef lagoon . Analisis sampel kualitas batugamping pada Kuari B  menunjukkan  semua  sampelnya  berkualitas baik,  sedangkan  pada  Kuari  C  didapati  sampel berkualitas baik, sedang dan buruk. Berdasarkan kadar  CaO  dan  senyawa  terkait,  fasies batugamping  yang  memiliki  banyak  fragmen organisme  ( grain-supported )  seperti grainstone, rudstone,  bafflestone dan packstone cenderung menunjukkan  kualitas  baik,  sedangkan  fasies batugamping  yang  memiliki  sedikit  fragmen organisme ( matrix-supported ) seperti wackestone dan mudstone menghasilkan batugamping dengan  kualitas  lebih  buruk  untuk  dijadikan bahan semen Portland.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  menyampaikan  terima  kasih  kepada  Ibu Zerlinda Handietri
dan
PT  Indocement  tunggal  Prakarsa  Tbk  Unit Palimanan,  Cirebon  yang  telah  memberikan kesempatan  untuk  melakukan  penelitian.  Serta pihak-pihak  lain  yang  telah  membantu  dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arpandi,  D.  dan  Patmosukismo,  S.  1975.  The Cibulakan  Formation  as  One  of  The Prospective  Stratigraphic Unit  in  The  North- West  Java  Basinal  Area. Proceedings  of  4th Annual  Convention  of  Indonesian  Petroleum Association. Hal. 181-210.
Badan  Standardisasi  Nasional.  2004. SNI-15- 2049-2004  Semen  Portland .  Jakarta:  Badan Standardisasi Nasional.
Brahmantyo, B. dan Bandono. 2006. Klasifikasi Bentuk  Muka  Bumi  ( Landform )  untuk Pemetaan Geomorfologi pada Skala 1:25.000 dan  Aplikasinya  untuk  Penataan  Ruang.
Jurnal  Geoaplika,  Volume  1,  Nomor  2. Hal.
071 – 078.
Embry,  A.F.  dan  Klovan,  J.E.  1971. A  Late Devonian Reef Tract On Northeastern  Banks Island .  Northwest  Territories:  Bulletin  of Canadian Petroleum Geology. Hewlett, P., dan Liska, M. 2019. Lea's chemistry of cement and concrete (5 th Eds.). Butterworth-Heinemann.
Loucks,  R.G.,  Kerans,  C.  dan  Janson,  X.  2003. Introduction  to  Carbonate  Environments, Facies  and  Facies  Tracts .  Diambil  dari http://www.beg.utexas.edu/ lmod/_IOL- CM01/cm01-step03.html (diakses April 2019).
Marin, J., Winarno, T., dan Rahmadani, U. 2019. Pengaruh Intrusi Basalt terhadap Karakteristik dan Kualitas Batugamping pada Quarry Bukit Karang  Putih,  Indarung,  Padang,  Sumatra Barat. Jurnal  Geosains  dan  Teknologi ,  2(3), 98-106.
Nurwaskito, A., Amril, F., dan Widodo, S. 2015. Analisis Kualitas Batugamping sebagai Bahan Baku Utama Semen Portland pada PT. Semen Tonasa  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Jurnal Geomine , 2(1).
Parorak,  C.,  Yuwanto,  S.  H.,  Bahar,  H.,  dan Abdilbar,  A.  A.  2019.  Geologi  dan  Analisis Kualitas  Batugamping  Sebagai  Bahan  Baku Semen  Daerah  Solokuro  dan  Sekitarnya, Kecamatan  Solokuro,  Kabupaten  Lamongan, Provinsi  Jawa  Timur. Prosiding  Seminar Teknologi Kebumian dan Kelautan (pp. 222- 226).
Permana,  A.  P.  2018.  Potensi  Batugamping Terumbu  Gorontalo  sebagai  Bahan  Galian Industri  Berdasarkan  Analisis  Geokimia  Xrf. EnviroScienteae , 14(3), 174-179.
Pomar, L., Brandano, M. dan Westphal, H. 2004. Environmental  Factors  Influencing  Skeletal- Grain  Sediment  Associations:  A  Critical Review  Of  Miocene  Examples  From  The Western-Mediterranean. Sedimentology  Vol. 51, Hal. 627-651. Purwoto,  Chandra,  R.  dan  Nugroho,  E.F.  2011. Peta  Geologi  Penambangan  Batukapur  dan Tanah  Liat  Gunung  Kromong,  Kecamatan Gempol,  Kabupaten  Cirebon,  Jawa  Barat . Cirebon:  PT.  Indocement  Tunggal  Prakarsa Tbk. Skala 1:12.000.
Van  Bemmelen,  R.W.  1949. The  Geology  of Indonesia  Vol.  IA. Netherland:    Martinus Nijhoff, The Hague.
Wheeler, B. D. 1999. Analysis of limestones and dolomites by X-ray fluorescence. The Rigaku Journal, 16(1), 16-25.